SÉANCE DU 3 JUILLET igoS. 35 



Si l'on cherche à préparer de même des siliciures d'autres métaux, il faut employer 

 de l'aluminium aussi parque possible; sans cela, sa principale impureté, le fer, se 

 retrouve dans les produits, et ce en proportions d'autant plus grandes que les rende- 

 ments sont plus faibles. 



Borures. — En partant d'anhydride borique et d'oxyde de fer, on peut préparer 

 des fontes borées ; il est difficile d'en extraire un borure défini. 



En résumé, raluminothermie ainsi employée peut être très utile, surtout 

 en l'absence du four électrique. Malheureusement, les produits obtenus 

 sont en général souillés d'un peu d'aluminium et parfois de fer. Il faut 

 en outre d'assez longs tâtonnements avant d'arriver à de bonnes fusions. 



CHIMIE MINÉRALE. — Constitution et propriétés des aciers à l'aluminium. 

 Note de M. Léon Guillet, présentée par M. Ditte. 



Les aciers à l'aluminium ont déjà été étudiés par M. fladfield et par 

 M. Osmond. M. Hadfield a montré que la malléabilité cesse à environ 

 5,6 pour loo d'aluminium, que les allongements commencent à baissera 

 partir de i,5 pour lOO. 



M. Osmond a montré que des aciers contenant 5 pour loo d'aluminium 

 ne présentent plus le point de transformation A3. 



Reprenant l'étude de ces alliages par la même méthode que celle que 

 nous avons employée pour les autres aciers spéciaux ternaires, nous avons 

 pu établir la constitution de ces alliages et le lien qui l'unit aux propriétés 

 mécaniques. 



Micrographie : i° Aciers très peu carbures. — Les aciers contenant jusqu'à 

 I pour ICO d'aluminiu'm présentent de la perlite, qui ne peut guère se distinguer de 

 celle des aciers au carbone. Toutefois, elle paraît plus compacte et semble se colorer 

 plus rapidement sous l'influence de l'acide picrique. Lorsque l'aluminium augmente, 

 la perlite devient de plus en plus compacte; dès 3 pour lOO elle ne présente plus du 

 tout l'aspect lamellaire, et à 7 pour 100 elle ne forme plus qu'un filet entourant les 

 polyèdres de ferrite; à partir de 5 pour 100 elle se colore très rapidement par le pi- 

 crate de soude en solution solide; elle a donc, à certains points de vue, les caractères 

 de la sorbite; à i5 pour 100 l'acier n'est plus attaquable par l'acide picrique. 



L'eau régale fait apparaître des points blancs peu nets; ces points se colorent en 

 noir par le picrate de soude : nous sommes en présence de cémentite. 



2° Aciers carbures C o, 800. — La perlite est assez nette jusqu'à environ o, 5 pour 100 

 d'aluminium; dès i pour 100 elle devient compacte, le phénomène s'accentue au furet 

 à mesure que l'aluminium croît, de telle sorte qu'il apparaît des zones blanches de 

 ferrite qui pourraient faire croire à un acier moins carburé; à 10 pour 100 d'aluminium. 



